SUR LES VARIATIONS 
22 
qu’ils se comportent absolument comme des fils fortement chauffés 
dans une flamme à alcool, et ensuite légèrement polis au papier sablé. 
J’ai aussi réussi à rendre des fils de fer passifs en les plongeant dans 
un alliage, fusible à 100°, de plomb, de bismuth et d’étain, et portant 
ensuite, après l’immersion des fils, la température de l’alliage à une 
chaleur rouge obscure ; j’ai laissé refroidir les fils dans l’alliage et ne 
les ai retirés que lorsque la température de ce dernier n’était plus que 
de 110° environ; les fils alors retirés n’étaient pas assez chauds pour 
pouvoir s’oxyder; du reste, ils ont encore entraîné une mince couche 
de l’alliage qui les abritait du contact de l’air ; mais après qu’ils furent 
refroidis, cet alliage s’en est détaché facilement en les frottant avec 
une peau douce , et après cette opération, les fils, quoique présentant 
leur éclat métallique naturel, furent passifs dans l’acide nitrique de 36°. 
Ces mêmes fils combinés galvaniquement dans de l’eau acide avec des 
fils polis ordinaires, se sont comportés avec ceux-ci comme des fils qui 
avaient été chauffés dans une flamme à alcool au rouge obscur. Ainsi 
d’abord négatifs, comme le montra la déviation de l’aiguille du mul¬ 
tiplicateur, ils devinrent bientôt après positifs; ce qui avait lieu géné¬ 
ralement en moins d’une minute. 
J’ai réussi encore à rendre le fer passif dans un bain d’alliage fusible, 
chauffé seulement entre 300 et 350°, en prenant toutes les précautions 
pour que le fer ne pût s’oxyder. Ainsi, dès que l’alliage fut fondu 
à 100° dans un petit creuset de Hesse, chauffé sur une lampe de Ber- 
zelius, j’y ai plongé rapidement les fils de fer bien décapés; j’ai ensuite 
élevé la température de l’alliage jusqu’à ce que les portions de fil émer¬ 
gées et entourées d’air prissent une teinte jaune paille, annonçant dans 
cette partie du fil une température d’environ 250° ; ce qui permettait 
de supposer que les portions de fil immergées subiraient bien une tem¬ 
pérature de 300°, suffisante pour les bleuir dans une flamme à alcool et 
les rendre passives. J’ai ensuite retiré le creuset de la flamme, et l’ayant 
laissé refroidir, j’ai saisi le moment où la surface de l’alliage commen¬ 
çait à se figer, et où la température du bain métallique pouvait être 
à 110° au plus, pour retirer les fils de fer, qui étaient encore enduits 
